ÖrVBRSiaT AP K. VETENSK.-AKAD. FÖRHANDLINGAU 18 84, N:0 5. 183 



Lösningen är efter utkristalliseringen af glaubersaltet färdig 

 att försättas med kaliumsalt i och för fällning af kalialun. Om 

 dervid kaliumsulfat användes, erhålles ett »alunmjöl», som inne- 

 håller en ringa mängd jernalun, enligt de försök jag gjort, vex- 

 lande mellan 0,059 — 0,093 %. Men om lösningen förut inne- 

 håller tillräckligt natriumsulfat för att med lerjordssulfatet bilda 

 alun, så kan man direkt använda det billigare klorkaliet, för att 

 ur lösningen fälla kalialun, och vinner dervid samtidigt den för- 

 del, att alunen faller mer jernfri, i det de förhanden varande 

 jernsulfaterna då omsätta sig till lättlösliga klorider. 



Man arbetar derföre fördelaktigast så, att man vid den 

 föregående utkristallisationen af natriumsulfat ej afkyler luten 

 — förutsatt att den har ofvannämnda styrka — till mer än 15° 

 och sedan med en mot lerjordssulfatet afpassad mängd klor- 

 kalium, som direkt tillsättes till luten, derur utfäller kalialun. 

 Under sådana omständigheter har jag erhållit nära den theore- 

 tiskt beräknade mängden kalialun i form af ett alunmjöl, som 

 efter tvättning med kallt vatten innehållit ett med ferrocyan- 

 kalium knappast iakttagbart spår af jern. 



Ur moderluten efter alunkristalliseringen erhälles ytterligare 

 något natriumsulfat, jemte en ringa mängd klornatrium. 



För jemförelse må nämnas, att råalun, s. k. »saffian», från Lo- 

 vers bruk, innehöll 18 % jernalun (se sid. 5) och att alunmjöl, 

 som jag framställt ur en lösning, erhållen genom behandling 

 af »varphög» med svafvelsyra (analys 2, sid. 173), innehöll 20 % 

 jernalun. Denna alun måste omkristalliseras 4 gånger, innan 

 den blef jernfri. 



Det glaubersalt (Na2S04 + 10 H2O), som erhålles som bi- 

 produkt på det beskrifna sättet, måste, innan det kan säljas, 

 befrias från kristallvatten vare sig genom »deplacering» med 

 koksalt*) eller genom inkokning i flamraugnspanna, då, som be- 

 kant, vattenfritt sulfat utfaller i pulverform. Genom att luft- 

 torka det fällda saltet, hvilket i senare fallet blir alldeles klor- 

 fritt, har jag erhållit en produkt, som innehållit 11 % vatten, 

 ') Die chemische Industrie, 1880, sid. 9. 



